— 127 — 



braunen plattigen Kristallen bedeckt waren. Die schaumige 

 Masse wurde stets beseitigt, das darunter befindliche Schmelz- 

 gut in Stücke von 8 — 12 ccm Größe zerschlagen und wieder- 

 holt geschmolzen, wobei sich dann ebenfalls in allmählich ab- 

 nehmender Zahl kleine Blasenräume zeigten, die mit schwarzen, 

 stark glänzenden Kristallen von 2 — 3 mm Höhe bekleidet 

 waren. Nach dem dritten Schmelzen war der weitaus größte 

 Teil des Materials fast blasenfrei bei steiniger Struktur, und 

 dies wurde bei vierter Schmelzung noch besser. Schon nach 

 dritter Schmelzung war es möglich, etwa 1 / 3 cm unterhalb der 

 stets glatten Oberfläche blasenfreie Stücke herauszuschlagen, 

 die als Schwimmstücke benutzt wurden. Das Material schmolz 

 bei Gelbglut — ca 1100 — 1150° — und wurde bis zu heller 

 Gelbglut — ca 1200° — erhitzt und etwa 3 / 4 , zuweilen auch 

 l l / 4 Stunden in dieser Temperatur erhalten. 



Dann wurde, um ein langsames Erkalten zu bewirken, 

 der Deckel des Schachtofens abgehoben, so daß die Luft direkt 

 in den Fuchs gehen konnte, und die Einfeuerungstür ge- 

 schlossen, wobei das Feuer in 4 — 5 Stunden ausgebrannt war. 



Es hatte sich nun bald gezeigt, daß Ton- wie Schamotte- 

 tiegel noch vor vollendeter Schmelzung Risse bekamen, so daß 

 ein Ausfließen der Masse schon begann, wenn der obere Teil 

 derselben noch zähflüssig war. Ich habe deshalb drei Sorten 

 deutscher Tontiegel und zwei Sorten Schamottetiegel für meine 

 Zwecke unbrauchbar gefunden, und von sechs englischen 

 Tontiegeln hielten nur zwei so, daß eine Schmelzung bis ca. 

 1100° möglich war. Es wurde dann ein Graphittiegel ver- 

 wendet, mit welchem allerdings eine sehr hohe Temperatur 

 erreicht werden konnte ; es trat aber durch die Berührung des 

 Graphits mit dem Basalt eine Reduktion des Schmelzflusses 

 ein, der zum großen Teil in eine glasige, ganz dunkelbraune 

 Masse mit gelbbraunen Flocken überging und zahlreiche sehr 

 große Blasen zeigte, während am Boden ein linsenförmiger 

 Regulus von sehr gutem Stahl sich absetzte. Weitere Ver- 

 suche wurden mit Graphittiegeln angestellt, welche mit einem 

 inneren Tonmantel von 6 — 7 mm Stärke versehen waren; es 

 befremdete hierbei, daß bei allen Schmelzungen, auch bei 

 dreimal wiederholter desselben Materials, bei jedem Heben 

 des Tiegeldeckels sofort für einen Augenblick blaue Flämmchen 

 herausschlugen. 



Es mußten wohl aus dem Graphit des Tiegels durch 

 den Tonmautel hindurch brennbare Stoffe eingedrungen sein, 

 welche auch den gelben Tonmantel grau färbten. Ob diese 

 Stoffe feine Graphitteilchen oder Gase waren, von denen der 



10 



